Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 135

БРОЙ  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  135  
3. Размерът на всеки тестови панел е 150 mm ×
150 mm × 3 mm. Панелите трябва да бъдат 
използвани според изискванията на този 
Стандарт, таблица 1, параграфи 1, 2 и 3 
и нанесената покривна система според 
таблица 1, параграфи 1.4 и 1.5. Заводският 
грунд трябва да бъде изложен на клима­
тичните условия в продължение на поне 
2 месеца и почистен чрез леко струйно 
почистване или друг щадящ метод. Сил­
но струйно почистване, високо налягане 
или друг метод за отстраняване на грунд 
не трябва да бъдат използвани. Методът, 
включващ излагане на климатичните ус­
ловия, и степента му на прилагане трябва 
да бъдат съобразени с факта, че грундът 
трябва да бъде основата на система с 
продължителност на живот 15 години. 
За да се стимулира използването на но­
вовъведения, алтернативна подготовка, 
покривни системи и дебелина на сухия 
филм могат да бъдат използвани само 
когато са ясно дефинирани. 
4. Обратната страна на елементите на тесто­
вото устройство трябва да бъде боядисана 
така, че да не повлияе на резултатите от 
тестовете.
Фиг. 2. Кондензационна камера
2 Резултати от тестовете
Според секция 2 (с изключение на 2.2.5 и 
2.2.6) от Приложение 1.
3 Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от тестовете въз основа на сек­
ция 2 трябва да отговарят на следните критерии:
3.2 Епоксидните системи, тествани преди да­
тата на влизане в сила на този Стандарт, трябва 
да отговарят само на изискванията за шупли и 
ръжда, описани в таблицата по-горе.
3.3 Епоксидните системи, тествани при нана­
сяне, според таблица 1 на този Стандарт трябва 
да отговарят на критериите за епоксидни системи 
в таблицата по-горе.
3.4 Алтернативните системи, които не са за­
дължително епоксидни и/или нанесени според 
таблица 1 на този Стандарт, трябва да отговарят 
на критериите за алтернативни системи, описани 
в таблицата по-горе. 
4 Доклад от теста
Докладът от теста трябва да включва следната 
информация:
1. име на производителя;
2. дата на тестовете;
3. наименование на продукта/описание както 
на боята, така и на грунда;
4. партиден номер;
5. дата на подготовка на стоманените панели, 
включваща:
5.1. обработка на повърхността;
5.2. граница за водоразтворимите соли;
5.3. прах; и
5.4. включване на абразивни елементи;
6. дата на нанасяне на покривната система, 
включваща:
6.1. завод за нанасяне на грунда;
6.2. брой покрития;
6.3. интервал на пребоядисване14;
6.4. дебелина на сухия филм (ДСФ) преди 
тест14;
6.5. тънкост14;
6.6. влажност14;
6.7. температура на въздух14; и
6.8. температура на стоманата;
7. резултати от теста според секция 2; и
8. заключение според секция 3.
14 Както от данните на шаблона, така и според 
изискванията/препоръките на производителя. 
ДОПЪЛНЕНИЕ 2
ТЕСТ В КОНДЕНЗАЦИОННА КАМЕРА
1 Условия на теста
Кондензационната камера трябва да бъде из­
ползвана според стандартите за прилагане.15
1. Времето на излагане е 180 дни.
2. Трябва да има 2 тестови панела.
15 Стандарт за справка: ISO 6270-1:1998. Бои и лако­
ве – Определяне на устойчивост на влага – Част 1: 
Непрекъсната кондензация. 
Елемент
Критерии за одобрение на използва­
ните епоксидни системи според таб­
лица 1 на този Стандарт
Критерии за одобрение на алтерна­
тивни системи
Шупли върху панела Без шупли
Без шупли
Ръжда върху панела Ri 0 (0 %)
Ri 0 (0 %)
Брой дупчици
0
0
Проблем с адхезията > 3.5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата 
и покритието или между покритията на 
60 % от площта (или повече).
> 5 MPa
Проблем с адхезията между субстрата 
и покритието или между покритията на 
60 % от площта (или повече). 
Проблем с кохезията > 3 MPa
Проблем с кохезията на покритието на 
40 % от площта (или повече).
> 5 MPa
Проблем с кохезията на покритието на 
40 % от площта (или повече).